128 



Der Chrysoberyll ist mithin, den zuverlässigsten Analysen gemäss, eine 

 Verbindung von 1 At. Beryllerde und 3 At. Thonerde, 



Bell 3 , 

 worin auch etwas Eisenoxyd und Chromoxyd als isomorphe Beimischung eintritt. 

 3 At. Thonerde = 1926 = 80,28 

 1 - Beryllerde =] 473 = 19,72 

 2399 100. 

 Betrachtet man die Beryllerde als ein Monoxyd, so würde die Formel 



Bell. 

 Ob die Titansäure wesentlich, und in welcher Form sie überhaupt vorhan- 

 den sei, ist nicht bekannt. 



Da Thonerde und Beryllerde für sich isomorph sind , scheint die eigen- 

 tümliche Krystallform des Ch. Folge von Heteromorphie zu sein. 



Arfvedson: Vet. Acad. Handl. 1822. Schwgg. J. XXXVJII, 4. — Awdejew: 

 Pogg. Ann. LVI, 118. — Bergemann: De Chrysoberyllo. Dissertatio. Göttingen 1826. 

 — Damour: Ann. Chim. Phys. III SeY. VII, 173. Pogg. Ann. LIX, 120. — Klap- 

 roth: Beitr. I, 97. — G. Rose: Pogg. Ann. XL VIII, 570. - Seybert: Schwgg. J. 

 XLII, 228. — Thomson: Outl. I, 400. 



Eisenglanz. (Rotheisenstein). 



V. d. L. unschmelzbar; wird in der inneren Flamme magnetisch (und 

 schwarz) , löst sich schwer in Säuren auf, und zeigt im reinen Zustande nur das 

 Verhalten von Eisenoxyd. 



Der krystallisirte E. von Elba enthält nach Berzelius etwas Titan- 

 säure. Ich habe in sehr schönen reinen Krystallen (sp.G. = 5,283) kein Ti- 

 tan, in anderen (sp. G. = 5,241) höchstens 0,3 p. C. Titansäure gefunden. Da- 

 gegen ist der E. von Krageröe (sp. G. 5,240) ebenso gut als Titaneisen zu be- 

 zeichnen, und stimmt mit dem vom Tavetschthal Graubündtens (haplotypes Ei- 

 senerz Breith.) überein. S. Titaneisen. 



Der E. von Elba enthält nach meinen Versuchen immer etwas Eisenoxy- 

 dul (bis 0,8 p.C.) und Talkerde (0,4 p.C). 



Der krystallisirte E. vom Vesuv (sp. G. = 5,303) ist stark magnetisch. 



Ich fand darin : 



Sauerstoff 

 Eisenoxyd 96,15 



Eisenoxydul 3,11 



Talkerde 0,74 



Eisenoxyd 96,15 j ^ ^ 

 Eisenoxydul 3,11 j 



100. 



Die dem Magnet folgsamen Theile verloren in Wasserstoffgas nur 28,21 

 p.C; sie würden demnach 77 Eisenoxyd und 23 Eisenoxydul enthalten, und 

 eine Verbindung Fe 2 Fe 3 darstellen. 



Da man schwerlich eine Beimengung von Magneteisen annehmen kann, so 

 lässt sich diese Erscheinung nur aus der Isomorphie beider Oxyde, allgemein 

 aus der Isodimorphie der Oxyde R und R erklären. 



